﻿45 



trachteten Krystalle solche keineswegs sind, dass vielmehr die- 

 selben als Zwillinge des monoklinen Systems erklärt werden 

 müssen, und dass der Zwillingsgrenze, der vorderen Pinakoid- 

 Fläche entlang, höchst wahrscheinlich die Verwitterung m die 

 Substanz eingedrungen sei und dort die angedeutete Erscheinung 

 erzeugt habe. 



Dass diese Auffassung jedenfalls die richtige ist, zeigt 

 namentlich die nähere Betrachtung von Schliffen, welche hellen, 

 bläulich weissen bislang als einfach betrachteten Individuen ent- 

 nommen waren. Dieselben wurden in der Längsausdehnung von 

 denContouren der M-Flächen und am ausgebildeten Ende von denen 

 der Form t begrenzt. Sie zeigten zwei scharf, aber nicht immer 

 durch eine gerade Linie getrennte Theile der Substanz, welche 

 auf beiden Seiten symmetrisch zur Verticalen auslöschten und in 

 ihren verschiedenen Stellen keinerlei Unregelmässigkei- 

 ten in optischer Beziehung zu erkennen gaben (Fig. 4.) 



In allen drei Arten von Schliffen ward nun die Auslöschungs- 

 schiefe gegen die kry st allographischen Elemente bestimmt und 

 für gemischtes Licht übereinstimmend gefunden; nach der Fläche 

 der besten Spaltbarkeit untersucht ergab die Messung im stumpfen 

 ebenen Winkel der Kanten M : r und r : t mit der Kante M : r 

 einen Winkel von 



8i° — H°. 



In manchen Präparaten stieg der Winkel auch noch zu etwas 

 grösseren Werthen (10 und 11°), jedoch ist die Ursache hierfür 

 wohl in einem, durch mehrere Schliffe nachgewiesenen, nicht ganz 

 parallelen Aufbau der Zwillinge zu suchen (Fig. 5). 



Die Ebene der optischen Axen ergab sich parallel zu der 

 besten Spaltbarkeit, und es fällt die zweite Mittellinie mit der 

 vorhin angegebenen Hauptauslöschungsrichtung zusammen (Fig. 6). 



Senkrecht zur ersten Mittellinie, welche somit nicht nor- 

 mal auf dem vorderen Pinakoid steht , sondern gegen dasselbe 

 im genannten Sinne um einen Mittelwerth von 9° geneigt ist, 

 wurde nun ein Präparat angefertigt, das, aus einem vorher ge- 

 prüften Krystalle entnommen, nur die Substanz eines Individuums 

 enthielt. An ihm ward der Winkel der optischen Axen in Luft 

 gemessen, und die Grösse desselben gefunden 



zu : 



